公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（新設）(14)

複層塗材Ｓｉ及び複層塗材Ｅは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(9)(ｱ)及び(13)(ｱ)(b)による。
(ｲ)

下塗りは、(1)(ｲ)による。

(ｳ) 主材塗りは、(13)(ｳ)による。
(ｴ) 上塗りは、(13)(ｴ)による。
複層塗材Ｓｉ（凸部処理、凹凸状・吹付け）工法例
塗料その他
工

程

下地調整

規格番号

規格名称

15.6.5による｡

種類

日本ペイント
商品名

所要量 塗り(㎏/㎡) 回数――

（１液・水系）
0.1
1 下塗材
―
１
Ⓙ水性透明シーラー
以上
水道水 100％Ⓙタイルラック
JIS A 複層塗材Ｓｉ
0.7
2 主材基層―１
シリカ－ＳベースⅡ6909 主材
以上
水道水 0～3%Ⓙタイルラック
JIS A 複層塗材Ｓｉ0.8
3 主材模様―１
シリカ－ＳベースⅡ6909 主材
以上
水道水 0～3%
プラスチックローラーに塗料用シンナーＡをつけて、主材模様
4 凸部処理――吹き直後に凸部を押さえる。（凸部処理の場合のみ実施）(フッ素系・１液・水系)
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※耐候形
水道水 5～10％
1種(シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 複層塗材Ｓｉ
水道水 5～10%
0.25
5 上塗材
２6909 上塗材
以上
(ウレタン系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)Ⓙタイルラック―
水性トップつや一番
水道水 5～10%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
JIS A6909

複層塗材Ｓｉ
下塗材＊JIS A 6909 複層塗材Siの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性ホワイトシーラー（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（１液・水系）Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）
・浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 1

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（新設）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインＤＦセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・ファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）

工

程

下地調整

規格番号

複層塗材Ｓｉ（ゆず肌状・ローラー）工法例
塗料その他
日本ペイント
商品名
規格名称
種類

15.6.5による｡

所要量 塗り(㎏/㎡) 回数――

（１液・水系）0.1
１Ⓙ水性透明シーラー
以上
水道水 100％Ⓙタイルラック
JIS A 複層塗材Ｓｉ
1.0
2 主材基層―１シリカ－ＳベースⅡ
6909 主材以上水道水 1～5%(フッ素系・１液・水系)
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％
1種(シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 複層塗材Ｓｉ
水道水 5～10%0.25
3 上塗材
２6909 上塗材
以上
(ウレタン系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)Ⓙタイルラック―
水性トップつや一番
水道水 5～10%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
1 下塗材

JIS A6909

複層塗材Ｓｉ
下塗材―＊JIS A 6909 複層塗材Siの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性ホワイトシーラー（１液・水系）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 2

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（新設）Ⓙ水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（１液・水系）Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）
・浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインＤＦセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・ファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 3

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（新設）
複層塗材Ｅ（凸部処理、凹凸状・吹付け）工法例
塗料その他
工

程

下地調整

規格番号

規格名称15.6.5による｡

種類

日本ペイント
商品名

所要量 塗り(㎏/㎡) 回数――（１液・水系）
0.1
1 下塗材―
１Ⓙ水性透明シーラー
以上
水道水 100％（1液・水系）
JIS A 複層塗材Ｅ
0.7Ⓙタイルラック
2 主材基層―
１6909
主材
以上
ＥＭＡ－Ｓベース１００Ｋ
水道水 1～3%Ⓙタイルラック
JIS A 複層塗材Ｅ
0.8
3 主材模様―１ＥＭＡ－Ｓベース１００Ｋ
6909
主材
以上
水道水 1～3%
プラスチックローラーに塗料用シンナーＡをつけて、主材模様
4 凸部処理――吹き直後に凸部を押さえる。（凸部処理の場合のみ実施）(フッ素系・１液・水系)
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
水道水 5～10％
耐候形1種(シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 複層塗材Ｅ
水道水 5～10%
0.25
5 上塗材
２6909
上塗材
以上
(ウレタン系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)Ⓙタイルラック―
水性トップつや一番
水道水 5～10%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
JIS A6909

複層塗材Ｅ
下塗材

＊JIS A 6909 複層塗材Eの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性ホワイトシーラー（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（１液・水系）Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインＤＦセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 4

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（新設）Ⓙファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）
複層塗材Ｅ（ゆず肌状・ローラー）工法例
塗料その他
工

程

下地調整

規格番号

規格名称15.6.5による｡

種類

日本ペイント
商品名所要量 塗り(㎏/㎡) 回数――

（１液・水系）0.1
1 下塗材―Ⓙ水性透明シーラー
１以上
水道水 100％（1液・水系）
JIS A 複層塗材Ｅ
1.0Ⓙタイルラック
2 主材―
１ＥＭＡ－Ｓベース１００Ｋ
6909 主材
以上
水道水 1～3%(フッ素系・１液・水系)
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％
1種(シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 複層塗材Ｅ
水道水 5～10%
0.25
3 上塗材
２(ウレタン系・１液・水系)
6909 上塗材
以上Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)Ⓙタイルラック―
水性トップつや一番
水道水 5～10%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

JIS A
6909

複層塗材Ｅ
下塗材

＊JIS A 6909 複層塗材REの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性ホワイトシーラー（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（１液・水系）Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 5

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（新設）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインＤＦミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）Ⓙファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 6